324 



SUSCEPTIBILITE INITIALE DU NICKEL 



35S° 



204° 

 150° 



entre celle de la tangente initiale et la température. Jusqu'à 

 357° C la marche des deux courbes est continue. A 358° C tou- 

 tefois, on remarque une discontinuité. Tandis que la tangente 



initiale b continue à 

 augmenter d'une ma- 

 nière régulière, la va- 

 leur de a tombe brus- 

 quement à la valeur 

 de 6,685 C. G. S. (voir 

 fig. 3 et 4). Ewing' 

 déjà a remarqué de 

 telles discontinuités 

 dans des courbes re- 

 présentatives de la 

 perméabilité d'aciers 

 et de fers. La courbe 

 représentative de la 

 susceptibilité initiale 

 semble dans ces con- 

 ditions avoir une pointe 

 dans les environs de 

 357° C pour descendre 

 brusquement jusqu'à 

 une valeur très faible 

 dans le voisinage du 

 point de transforma- 

 tion magnétique, soit près de 359° C. En refroidissant, on obser- 

 vait le phénomène inverse : Les valeurs augmentent subitement 

 pour diminuer ensuite suivant la même courbe que celle dont il 

 vient d'être question. On en tire la conséquence que dans le 

 voisinage du point de transformation - aussi les courbes données 

 sont réversibles. 



35 r 



353° 



333° 

 322° 

 309° 

 293° 

 275° 



244° 

 220° 



179° 



17<5' 



65° so:' 



\li 



Fh 



H gauss 



La susceptibilité k en fonction du 

 champ magnétique H. 



' Ewing. Magn. Ind. in lron.,S'^^ éd., ch. VIII, p. 172-175, Londres. 



2 Définition du point de transformation : Si pour un champ magnétique 

 donné on porte en fonction de la température les valeurs du carré de 

 l'intensité d'aimantation I^ en ordonnée, on obtient une courbe qui dans 

 une région relativement grande avant la perte des fortes propriétés 

 magnétiques, peut être assimilée à une droite. Dans la région suivante, 



